Jurnal Teknik Kimia Vol. 29, No. 2, 2023, 54-61 e-ISSN: 2721-4885 DOI: https://doi.org/10.36706/jtk.v29i 2 .1148
Online at http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/jtk
Pengaruh konsentrasi aktivator NaOH terhadap kinerja karbon aktif kulit kacang tanah sebagai adsorben fosfat dalam limbah laundry

## Effect of NaOH activator concentration on the performance of peanut shell activated carbon as phosphate adsorbent in laundry waste
Nindhytia Anandy Berliany 1 , Nurunnisa Alfi Hidayat 1 , Herawati Budiastuti 1,* , Endang Widiastuti 1
1 Program Studi Teknik Kimia Produksi Bersih, Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung, Ds. Ciwaruga, Bandung, Indonesia
* Email: herabudi@polban.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  pencemar  pada  air  limbah laundry yaitu  fosfat  dari  detergen,  senyawa  tersebut  dapat  mencemari lingkungan  dan  menyebabkan  eutrofikasi.  Kinerja  karbon  aktif  kulit  kacang  tanah  diteliti  untuk  digunakan sebagai  adsorben  untuk  menyerap  senyawa  fosfat  air  limbah  artifisial  dan  air  limbah laundry .  Kandungan selulosa  yang  tinggi  dalam  kulit  kacang  tanah  berpotensi  untuk  diolah  menjadi  adsorben.  Aktivator  yang digunakan  adalah  NaOH  0,3;  0,5;  dan  0,7  M.  Dosis  adsorben  divariasikan  4,  8,  12,  dan  16  g/L.  Waktu karbonisasi 1 jam dengan suhu 450 o C. Ukuran karbon aktif ±100 mesh dan waktu aktivasi 24 jam. Karakterisasi dilakukan melalui analisis kadar air, abu, zat menguap, karbon aktif murni, daya serap iod, dan uji SEM-EDX. Diperoleh  karbon  dengan  karakteristik  terbaik,  yaitu  karbon  teraktivasi  NaOH  0,3  M.  Karakteristik  yang diperoleh yaitu kadar air 0,8 %, abu 18,2 %, zat menguap 42,1 %, karbon aktif murni 38,8 %, dan daya serap iod 361,33  mg/g.  Adsorpsi  fosfat  karbon  teraktivasi  0,3  M  dalam  air  limbah  artifisial sodium  tripolyphosphate (STPP) menghasilkan efisiensi penyisihan 60 % dengan dosis terbaik 16 g/L. Adsorpsi fosfat karbon teraktivasi 0,3 M dalam limbah laundry diperoleh efisiensi penyisihan 37 % dengan dosis terbaik 16 g/L.
Kata Kunci: adsorben, fosfat, karbon aktif, kulit kacang tanah, limbah laundry

## Abstract
One  of  the  pollutants  in  laundry  waste  is  phosphate  from  detergents,  these  compounds  can  pollute  the environment and cause eutrophication. The performance of peanut shell activated carbon was studied for use as an adsorbent to adsorb artificial wastewater phosphate compounds and laundry wastewater. The high cellulose content in peanut shells has the potential to be processed into adsorbents. The activator used  was NaOH 0.3; 0,5;  and  0.7  M.  Adsorbent  doses  were  varied  by  4,  8,  12,  and  16  g/L.  Carbonization  time  was  1  hour  with  a temperature  of  450 o C.  Activated  carbon  size  was  ±100  mesh  and  activation  time  was  24  hours. Characterization  was  carried  out  through  the  analysis of  moisture  content,  ash,  evaporating  substances,  pure activated  carbon,  iod  absorption,  and  SEM-EDX  tests.  Carbon  with  the  best  characteristics  was  obtained, namely  0.3  M  NaOH  activated  carbon.  Characteristics  obtained  were  water  content  of  0.8  %,  ash  content  of 18.2  %,  volatile  matters  42.1  %,  pure  activated  carbon  38.8  %,  and  iod  absorption  capacity  of  361.33  mg/g. Adsorption of phosphate in artificial waste, sodium tripolyphosphate (STPP) by 0.3 M NaOH activated carbon resulted in a 60 % removal efficiency with the best dose of 16 g/L. Adsorption of phosphate in laundry waste by 0.3 M NaOH activated carbon resulted in a 37 % removal efficiency with the best dose of 16 g/L.
Keywords: activated carbon, adsorbent, laundry waste, peanut shell, phosphate

## 1.   PENDAHULUAN
Hampir  semua  usaha laundry langsung membuang  limbahnya  ke  badan  air  tanpa pengolahan  terlebih  dahulu.  Limbah laundry mengandung  senyawa  fosfat  yang  berasal  dari detergen.  Senyawa  tersebut  dapat  menyebabkan terjadinya  eutrofikasi,  yaitu  pencemaran  air  yang disebabkan  adanya  nutrisi  berlebih  pada  ekosistem perairan  sehingga  tanaman  air  menjadi  subur  dan menutup  permukaan  air.  Menurut  Wandhana (2013) kadar fosfat dalam air limbah laundry yaitu 7,40  mg/L  sedangkan  kadar  fosfat  yang  diizinkan dibuang ke badan air yaitu 1 mg/L (PP No 82 tahun 2001).
Berdasarkan  hal  tersebut  untuk  mengatasi eutrofikasi  yang  dapat  menyebabkan  pencemaran air,  yaitu  dengan  menurunkan  kadar  fosfat  dalam limbah yang dapat dilakukan dengan metode kimia dan  fisika.  Metode  kimia  berdasarkan  prinsip pengendapan  (Carbinatti,  2021)  dan  metode  fisika berdasarkan  prinsip  adsorpsi  (Zhang  dkk,  2022). Metode  kimia  menghasilkan  limbah  berupa endapan sehingga yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan adalah adsorpsi.
Adsorben yang digunakan berupa karbon aktif dari  kulit  kacang  tanah.  Kacang  tanah  termasuk tanaman  yang  sangat  mudah  ditemukan  di Indonesia.  Berdasarkan  data  dari  Pusat  Data  dan Sistem  Informasi  Pertanian  (2020),  produksi kacang  tanah  di  Indonesia  mencapai  484,786  ton pada  tahun  2020.  Bagian  dari  kacang  tanah  yang biasa  dimanfaatkan,  yaitu  bijinya,  sedangkan  kulit kacang tanah belum dimanfaatkan dengan maksimal.  Komposisi  kulit  kacang  tanah  yaitu 47,19  %  selulosa,  34,30  %  lignin,  dan  7,19  % hemiselulosa (Oktasari, 2018). Kandungan selulosa yang  tinggi  dalam  kulit  kacang  tanah  berpotensi untuk diolah menjadi adsorben berupa karbon aktif sehingga  sekaligus  akan  menaikkan  nilai  tambah limbah kulit kacang tanah.
Pada penelitian ini, karbon kulit kacang tanah diteliti untuk digunakan sebagai adsorben senyawa fosfat  pada  limbah laundry .  Adsorben  biasanya berasal  dari  material  yang  mempunyai  pori-pori sehingga  proses  adsorpsi  terjadi  di  pori-pori  pada partikel  tersebut.  Penelitian  pemanfaatan  adsorben dari  kulit  kacang  tanah  telah  dilakukan  oleh Irdhawati dkk. (2016) menggunakan jenis aktivator basa dengan hasil kapasitas adsorpsi fosfat terbaik, yaitu  teraktivasi  NaOH  0,5  M  sebesar  10,4  mg/g (waktu  kontak  45  menit)  dan  sampel  yang  diuji berasal  dari  senyawa  fosfat  artifisial  Na 3 PO 4. Penelitian ini memperbesar rentang variasi konsentrasi  aktivator  NaOH,  memvariasikan  dosis adsorben,  serta  menggunakan  senyawa  fosfat artifisial  berupa sodium  tripolyphosphate atau disingkat STPP (Na 5 P 3 O 10 ) dan limbah laundry.
Pemanfaatan adsorben dari kulit kacang tanah untuk  penurunan  senyawa  fosfat  usaha laundry merupakan  salah  satu  alternatif  produksi  bersih (Sailah  dkk.,  2020).  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  uji  kinerja  adsorpsi  karbon  aktif  kulit kacang  tanah  yang  diaplikasikan  pada  senyawa fosfat limbah laundry .

## 2.   METODOLOGI PENELITIAN
Proses  pembuatan  karbon  aktif  kulit  kacang tanah  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu persiapan  kulit  kacang  tanah,  karbonisasi,  aktivasi karbon.  Selain  itu,  dilakukan  juga  pengujian karakteristik  dan  kinerja  adsorben  kulit  kacang tanah.
Bahan  utama  yang  digunakan,  yakni  kulit kacang tanah, NaOH, dan aquadest yang merupakan  bahan-bahan  pembuatan  adsorben. Bahan  utama  berikutnya  yakni  limbah  artifisial STPP  dan  limbah laundry .  Pengujian  kadar  fosfat menggunakan metode spektrofotometri sinar tampak menggunakan senyawa ammonium molibdat, SnCl 2 , H 2 SO 4 , dan KH 2 PO 4. Karakteristik dari  karbon  aktif  diuji  dengan  metode  adsorbsi iodine menggunakan bahan  gliserol, iodine, kalium iodida, natrium thiosulfat, dan indikator kanji.
Peralatan  utama  yang  digunakan  yaitu  oven, furnace , cawan porselen, mortar pengerus, ayakan, corong  Buncher, hot  plate ,  motor  pengaduk, magnetic stirrer , desikator, alat-alat gelas laboratorium, neraca analitik, dan spektrofotometer UV-Vis.

## 2.1. Persiapan Kulit Kacang Tanah
Kulit kacang tanah dicuci lalu dijemur selama 2-3 hari di bawah matahari langsung. Kulit kacang tanah  kemudian  dioven  pada  suhu  105 o C  hingga diperoleh berat konstan.
2.2. Karbonisasi Kulit Kacang Tanah
Kulit  kacang  tanah  yang  telah  kering, dikarbonisasi  di  dalam furnace pada  suhu  450 o C selama 1 jam. Proses ini akan menghasilkan karbon kulit  kacang  tanah.  Karbon  kulit  kacang  tanah didinginkan  kemudian  ditimbang,  digerus,  dan diayak untuk penyeragaman ukuran ±100 mesh.

## 2.3. Aktivasi Karbon
Sebanyak  25gram  karbon  kulit  kacang  tanah dikontakkan dengan NaOH 0,3 M; 0,5 M; 0,7 M di dalam  gelas  kimia  dengan  pengadukan  100  rpm selama  24jam.  Setelah  itu  dilakukan  penyaringan dibantu pompa vakum, lalu dibilas dengan aquadest hingga  pH  netral.  Setelah  netral,  karbon  aktif dioven hingga diperoleh berat konstan.

## 2.4. Pengujian Karakteristik Adsorben
Proses  pengujian  karakteristik  karbon  aktif kulit  kacang  tanah  yang  dilakukan  yaitu  mengacu SNI  06-3730-1995,  diantaranya  kadar  air,  kadar abu,  kadar  zat  menguap,  kadar  karbon  murni,  dan daya  serap  iod.  Selain  itu,  dilakukan  pengujian SEM-EDX  pada  karbon  aktif  dengan  karakteristik terbaik.

## 2.5. Pengujian Kinerja Adsorben
Proses  pengujian  adsorpsi  fosfat  dilakukan dengan  mengontakkan  karbon  aktif  kulit  kacang tanah  (variasi  dosis  4,  8,  12,  16  g/L)  dengan senyawa artifisial fosfat (STPP). Kemudian dengan variasi  dosis  yang  sama  dikontakkan  pada  air limbah laundry .  Proses  adsorpsi  dilakukan  selama 45  menit  dengan  kecepatan  pengadukan  100  rpm. Setelah itu dilakukan penyaringan, dimana filtratnya dilakukan analisis kadar fosfat. Penentuan kadar  fosfat  dilakukan  dengan  metode Stanouse Chloride dan  menggunakan  Spektrofotometer  UV- VIS (Simanjuntak, 2012).

## 2.6. Analisis Daya Serap Iod
Karbon aktif dikeringkan  terlebih  dahulu  pada suhu 115 o ± 5° C selama 1 jam lalu dinginkan pada desikator.  Timbang  karbon  aktif  sebanyak  0,5 gram.  Tambahkan  50  ml  larutan  iod  0,1  N.  Kocok dengan  alat  pengocok  selama  15  menit  pada  suhu ruang.  Pindahkan  campuran  tersebut  ke  dalam tabung  sentrifugal  dan  pusingkan  sampai  contoh turun  dan  cairannya  bening.  Pipet  10  ml  cairan bening itu dan titrasi dengan larutan Na 2 S 2 O 3 0,1N hingga  larutan  berwarna  kuning  muda.  Kemudian ditambahkan  indikator  kanji  1%  dan  titrasi dilanjutkan sampai larutan tidak berwarna.

## 2.7 Analisis Kadar Fosfat
Sebelum  menganalisis  kadar  fosfat  dalam limbah laundry dan limbah artifisial dibuat terlebih dahulu larutan standar fosfat (KH 2 PO 4 ) dalam labu takar 100 mL berturut-turut dengan konsentrasi 0,1; 0,2;  0,3;  0,4;  0,5;  0,7;  0,9;  1  ppm  sehingga diperoleh  kurva  kalibrasi  fosfat.  Ambil  50  mL sampel  (asli  atau  diencerkan),  tambahkan    2  mL larutan  ammonium  molibdat  dan  tambahkan  0,25 mL larutan SnCl 2 , dikocok dan dibiarkan 10 menit. Ukur  absorbansinya  pada  panjang  gelombang  705 nm.
3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Yield Hasil Karbonisasi
Berat  sampel  setelah  karbonisasi  sebesar 208,47 gram, sedangkan berat sebelum karbonisasi 548,34 gram. Oleh karena itu, diperoleh yield 38,02
%. Yield hasil karbonisasi kulit kacang tanah yang rendah  disebabkan  karena  komposisi  selulosanya juga cukup rendah yaitu sebesar 47,19 % (Oktasari, 2018).

## 3.2. Karakteristik Karbon Aktif
Untuk  mengetahui  karakteristik  karbon  aktif kulit  kacang  tanah  maka  dilakukan  beberapa analisis terlebih  dahulu. Hasil analisis karbon aktif dari kulit kacang tanah disajikan pada Tabel 1.
Pada  dasarnya  karbon  aktif  dibuat  dengan melewati proses karbonisasi dan aktivasi. Hasil dari karbonisasi merupakan karbon yang penyerapannya kurang  aktif  sehingga  aktivasi  diperlukan  untuk menjadikan  karbon  aktif  menjadi  berpori  dan  luas permukaan  spesifiknya  lebih  besar.  Setelah dilakukan  proses  aktivasi,  terlihat  perubahan  yaitu kadar  zat  menguap  dan  kadar  abu  semakin  rendah serta  kadar  karbon  murni  dan  daya  serap  iod  yang semakin  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  proses aktivasi  telah  berhasil  meningkatkan  kualitas karbon aktif.

## Kadar Air
Penentuan kadar air bertujuan untuk mengetahui  kandungan  air  pada  pori-pori  karbon aktif  setelah  proses  karbonisasi  dan  aktivasi. Semakin  rendah  kadar  air  maka  semakin  banyak daerah  pada  pori  yang  dapat  ditempati  sehingga adsorbat dapat teradsorpsi dengan baik.
Nilai  kadar  air  karbon  kulit  kacang  tanah tanpa aktivasi maupun dengan aktivasi oleh NaOH memiliki kadar  air yang sesuai dengan persyaratan karbon  aktif  berdasarkan  SNI  06-3730-1995  yaitu maksimal  15  %  (Tabel  1).  Semakin  tinggi konsentrasi  aktivator  menyebabkan  kadar  air mengalami  kenaikan.  Semakin  tinggi  konsentrasi aktivator  NaOH  maka  akan  semakin  basa.  Hal tersebut  menyebabkan  proses  penetralan  yaitu pembilasan  karbon  aktif  dengan  aquadest  akan semakin  lama,  sehingga  memungkinkan  air terjebak pada pori karbon aktif. Dari hasil diperoleh karbon  teraktivasi  NaOH  tetap  memiliki  kadar  air lebih  rendah  dibandingkan  dengan  karbon  tanpa aktivasi  karena  salah  satu  fungsi  aktivator  yaitu sebagai agen pendehidrasi.

## Kadar Abu
Penentuan  kadar  abu  dimaksudkan  untuk mengetahui  kandungan  mineral  yang  tersisa  pada karbon  aktif.  Komponen  dasarnya  tidak  hanya senyawa  karbon  tetapi  juga  terdapat  berbagai mineral (Setiawan dkk., 2017).
Kadar  abu  terendah,  yaitu  pada  karbon teraktivasi  NaOH  0,3M  sebesar  18,2%.  Hasil  ini masih  melebihi  yang  disyaratkan  SNI  06-3730- 1995  yaitu  maksimal  10%.  Tingginya  nilai  kadar abu  dapat  terjadi  karena  kulit  kacang  tanah  selain mengandung  selulosa  yang  cukup  tinggi,  yaitu 47,19  %  (Oktasari,  2018)  juga  mengandung mineral  sebesar  4,5%  (Kumar  dkk,  2013).  Mineral tersebut dengan perlakuan NaOH akan membentuk senyawa  hidroksida,  sehingga  semakin  tinggi konsentrasi  NaOH  menyebabkan  kadar  abu  dari kulit  kulit  kacang  tanah  yang  teraktivasi  menjadi
semakin meningkat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  NaOH,  semakin banyak  pula  abu  yang  terbentuk  sehingga  kadar karbon aktifnya semakin rendah
Peningkatan  konsentrasi  aktivator  dapat menyebabkan kenaikan pada kadar abu (lihat Tabel
1).  Aktivator  dapat  terperangkap  dan  menghalangi pori karbon aktif sehingga masih ada mineral yang tidak dapat diuapkan selama proses pengabuan.
Tabel 1. Hasil uji karakteristik karbon aktif kulit kacang tanah Konsentrasi NaOH (M) Kadar air Kadar abu Zat menguap Karbon aktif murni Daya serap iod (mg/g) Tanpa aktivasi 2,5 % 39,2 % 45,8 % 12,5 % 92,02 0,3 0,8 % 18,2 % 42,1 % 38,8 % 361,33 0,5 2,1 % 25,6 % 45,5 % 26,7 % 304,81 0,7 2,3 % 26,9 % 45,5 % 25,3 % 284,86 SNI 06-3730-1995 Maks. 15 % Maks. 10 % Maks. 25 % Min. 65 % Min. 750 mg/g

## Zat Menguap
Penetapan kadar zat menguap bertujuan untuk mengetahui  zat-zat  yang  belum  menguap  saat karbonisasi dan aktivasi. Kadar zat menguap terdiri dari  gas-gas  yang  mudah  terbakar  seperti  CO,  H 2 , dan uap yang dapat mengembun (Meilianti, 2017). Tingginya  kadar  zat  menguap  akan  mengurangi daya serap karbon aktif.
Semakin  tinggi  konsentrasi  aktivator  yang digunakan  menyebabkan  pengikisan  pada  karbon, sehingga  proses  aktivasi  kurang  maksimal.  Hasil ini  sesuai  dengan  Rosalina  dkk.  (2016)  bahwa tingginya kadar zat menguap dikarenakan tingginya konsentrasi  zat  aktivator  sehingga  nitrogen  dan sulfur yang terbakar pada temperatur 950 °C hanya sedikit.

## Kadar Karbon Murni
Kadar  karbon  murni  akan  semakin  tinggi apabila  kadar  zat  menguap  dan  kadar  abu  rendah. Kadar  karbon  murni  terbaik,  yaitu  karbon teraktivasi  NaOH  0,3  M.  Dalam  hal  ini  karbon teraktivasi  NaOH  0,3  M  memiliki  kadar  zat menguap  dan  kadar  abu  yang  paling  rendah,  maka dari itu kadar karbon murninya tinggi.
Hasil  karbon  murni  tanpa  aktivasi  pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan penelitian Anggraini,  dkk.  (2019)  dengan  menggunakan bahan baku berbeda, yaitu tempurung kelapa sawit dengan  hasil  karbon  murni  68,4  %.  Hal  tersebut dapat  dipengaruhi  oleh  kandungan  selulosa  bahan baku  karbon  aktif  yang  digunakan.  Selulosa  pada tempurung  kelapa  sawit  sebesar  62  %  (Apriadi, 2021)  sedangkan  kandungan  selulosa  pada  kulit kacang  tanah  47,19  %  (Oktasari,  2018).  Semakin tinggi  selulosa,  maka  semakin  tinggi  pula  nilai karbon murninya.

## Daya Serap Iod
Pengujian  daya  serap  iod  dimaksudkan  untuk mengukur kemampuan karbon aktif dalam mengadsorpsi  adsorbat  dengan  ukuran  molekul kecil pada kisaran 10 Å atau 1 nm. Daya serap iod
ditunjukkan  dengan  bilangan  iodin,  bilangan  iodin menunjukkan  banyaknya  iodin  (mg)  yang  dapat diserap oleh satu gram karbon aktif. Semakin tinggi bilangan  iodin  maka  kemampuan  karbon  aktif mengadsorpsi adsorbat semakin besar.
Seperti  ditunjukkan  di  Tabel  1,  terjadi peningkatan  daya  serap  iod  karbon  teraktivasi NaOH  dibandingan  dengan  karbon  tanpa  aktivasi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setelah  dilakukan proses  aktivasi,  luas  permukaan  karbon  meningkat sehingga daya serapnya menjadi lebih baik.
Daya  serap  iod  mengalami  penurunan  seiring bertambahnya  konsentrasi  aktivator.  Semakin tinggi  konsentrasi  aktivator  yang  digunakan  dapat merusak  struktur  pori  karbon  aktif  karena memberikan reaksi yang berlebihan. Anggraeni dan Yuliana  (2015)  menyatakan  bahwa  penurunan bilangan  iodin  disebabkan  karena  aktivator  yang terjebak  dalam  pori  dan  merusak  pori  karbon sehingga volume pori menjadi semakin kecil.
Hasil  analisis  daya  serap  iod  pada  penelitian ini  masih  belum  memenuhi  SNI  06-3730-1995, yaitu  minimal  750  mg/g.  Daya  serap  iod  yang belum sesuai SNI bukan berarti bahwa karbon aktif tidak dapat dimanfaatkan sebagai adsorben, namun ada  kecenderungan  semakin  besar  daya  serap  iod maka kualitas adsorben semakin baik (Rajagukguk, 2018).
Dari hasil pengujian karakteristik karbon aktif menurut SNI 06-3730-1995, diperoleh hasil terbaik yaitu  karbon  aktif  kulit  kacang  tanah  teraktivasi NaOH  0,3  M.  Untuk  itu  maka  selanjutnya dilakukan pengujian SEM-EDX dan adsorpsi fosfat pada limbah artifisial dan limbah laundry .

## Uji SEM-EDX
Morfologi dari karbon aktif kulit kacang tanah diamati  dengan  melakukan  uji  SEM-EDX  pada karbon  aktif  terbaik  yaitu  karbon  aktif  teraktivasi NaOH 0,3 M. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan hasil pengujian SEM dengan perbesaran 1.000 kali dan 2.000 kali.
Gambar 1. Morfologi karbon, a) tanpa aktivasi dan b) teraktivasi NaOH 0,3M.  a1)  perbesaran  1.000x,  a2)  perbesaran  2.000x,  b1)  teraktivasi perbesaran 1.000x, b2) teraktivasi perbesaran 2.000x
Gambar  1  memperlihatkan  adanya  perbedaan struktur  pori  antara  karbon  tanpa  aktivasi  dengan karbon  teraktivasi  NaOH  0,3  M.  Pada  gambar  a) terlihat bahwa karbon mempunyai bentuk batangan sedangkan  pada  gambar  b)  terjadi  perubahan bentuk  menjadi  lempengan  atau  adanya  perluasan permukaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aktivator dapat  membuka  pori  serta  dapat  memperluas permukaan pori. Selain morfologi karbon, didapatkan  data Electron  Dispersive  X-ray (EDX) karbon  aktif  teraktivasi  NaOH  0,3  M.  Gambar  2 menunjukkan  dua  area  yang  digunakan  untuk pengujian  EDX.  Tabel  2.  Menunjukkan  hasil  data EDX  karbon  aktif  yang  diperoleh  dari  dua  area berbeda.
Gambar  2. Area  yang  digunakan  untuk pengujian EDX
Tabel  2. Unsur  yang  terdapat  pada  karbon  aktif teraktivasi NaOH 0,3 M Unsur % Berat unsur area 1 % Berat unsur area 2 C 71,63 71,83 O 25,52 25,54 Na 2,85 2,63
Dari Tabel 2 terlihat bahwa terdapat unsur Na lebih  dari  2,6%  di  kedua  area  yang  diuji.  Hal  ini menunjukkan bahwa keberadaan unsur Na walaupun  dalam  kadar  kecil  dapat  mengganggu pada  proses  adsorpsi  fosfat.  Kehadiran  pengotor berpengaruh  terhadap  kualitas  adsorpsi.  Menurut Yunita dkk. (2019) seiring penambahan konsentrasi ion Na maka proses adsorpsi akan terganggu.

## 3.3. Hasil Adsorpsi Fosfat Mekanisme Adsorpsi
Adsorpsi  dapat  terjadi  karena  molekul- molekul pada permukaan zat padat yang digunakan sebagai  adsorben  memiliki  gaya  tarik  dalam keadaan  tidak  setimbang  sehingga  dapat  menarik zat-zat  lain  yang  berkontak  dengan  permukaannya (Astuti dan Susilowati, 2014). Dalam hal ini karbon aktif  merupakan  adsorben  yang  dapat  menarik fosfat  yang  terkandung  dalam  larutan  limbah artifisial STPP dan limbah laundry .
Pengaruh  Dosis  Adsorben  terhadap  Adsorpsi Larutan Sodium Tripolyphosphate ( STPP)
Pada pengujian variasi dosis adsorben 4 g/L; 8 g/L;  12  g/L;  dan  16  g/L.,  kadar  fosfat  semakin menurun  seiring  bertambahnya  dosis  adsorben. Kadar  fosfat  awal  pada  limbah  artifisial  yaitu  6,22 ppm.  Gambar  3  menunjukkan  bahwa  efisiensi penyisihan  semakin  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  dosis  adsorben,  terjadi  penurunan
a1 a2 b1 b2
kadar  fosfat  secara  berturut-turut  menjadi  4,63 ppm;  4,54  ppm;  4,14  ppm;  dan  3,90  ppm  artinya efisiensi  penyisihan  fosfat  semakin  tinggi  seiring bertambahnya dosis absorben. Efisiensi Penyisihan fosfat  terbaik  yaitu  37  %  pada  dosis  16  g/L adsorben.  Gambar  3  menunjukkan  kurva  pengaruh dosis  adsorben  terhadap  efisiensi  penyisihan  dan kapasitas  adsorpsi  fosfat  pada  limbah  artifisial STPP.

## Pengaruh  Dosis  Adsorben  terhadap  Adsorpsi Fosfat Limbah Laundry
Sama  halnya  pada  pengujian  variasi  dosis adsorben  ke  limbah  artifisial  STPP,  kadar  fosfat pada  limbah laundry semakin  menurun  seiring bertambahnya  dosis  adsorben.  Kadar  fosfat  awal pada  limbah laundry yaitu  0,41  ppm  pada pengujian dosis adsorben 4 g/L; 8 g/L; 12 g/L; dan 16  g/L.  Gambar  4  menunjukkan  bahwa  efisiensi penyisihan  semakin  meningkat  seiring  dengan meningkatnya dosis adsorben.
Penurunan  kadar  fosfat  secara  berturut-turut menjadi  0,26  ppm;  0,22  ppm;  0,19  ppm;  dan  0,16 ppm  artinya  efisiensi  penyisihan  fosfat  semakin tinggi  seiring  bertambahnya  dosis  absorben. Efisiensi penyisihan fosfat terbaik yaitu 60 % pada dosis  16  g/L  adsorben.  Gambar  4  menunjukkan pengaruh dosis adsorben terhadap  efisiensi penyisihan  dan  kapasitas  adsorpsi  fosfat  pada limbah laundry.
Berkebalikan  dengan  efisiensi  penyisihan, kapasitas  adsorpsi  akan  semakin  rendah  seiring bertambahnya  dosis  adsorben  karena  daerah  jenuh pada  adsorben  lebih  sedikit  sehingga  kapasitas adsorpsi  berkurang  pula.  Kapasitas  adsorpsi
menunjukkan banyaknya fosfat (mg) yang teradsorpsi oleh setiap gram adsorben.
Efisiensi peyisihan fosfat pada limbah laundry lebih tinggi dari pada limbah artifisial STPP karena konsentrasi  fosfat  mula-mula  pada  limbah laundry jauh lebih rendah dari pada limbah artifisial STPP. Konsentrasi fosfat mula-mula pada limbah laundry hanya  0,41  ppm  sedangkan  pada  limbah  artifisial STPP  6,22  ppm.  Menurut  Ilmi  (2018),  konsentrasi awal  larutan  memiliki  pengaruh  terhadap  proses adsorpsi,  peningkatan  konsentrasi  awal  dapat meningkatkan  kapasitas  adsorpsi  dan  menurunkan efisiensi penyisihan.

## 4.   KESIMPULAN
Variasi  konsentrasi  aktivator  NaOH  memiliki pengaruh terhadap karakteristik dan kinerja karbon aktif kulit kacang tanah. Hasil terbaik yaitu karbon teraktivasi  NaOH  0,3  M.  Semakin  tinggi  dosis karbon  aktif  yang  digunakan  maka  semakin  tinggi pula senyawa fosfat yang teradsorpsi, dosis terbaik pada penelitian ini yaitu 16 g/L.
Pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan  pengujian  BET  ( Brunauer-Emmett- Teller )  guna  mengetahui  ukuran  luas  permukaan adsorben  dan  volume  pori  yang  terdapat  pada permukaan adsorben.

## 5.    UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada Politeknik  Negeri  Bandung  dengan  penyediaan dana  penelitian  dan  Jurusan  Teknik  Kimia Politeknik  Negeri  Bandung  dengan  penyediaan peralatan dan fasilitas laboratorium dalam penelitian ini.
Gambar  3. Grafik  pengaruh  dosis  adsorben terhadap efisiensi penyisihan dan kapasitas adsorpsi fosfat pada limbah artifisial STPP.
Gambar  4. Grafik  pengaruh  dosis  adsorben terhadap efisiensi penyisihan dan kapasitas adsorpsi fosfat pada limbah laundry.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, I. S., & Yuliana, L. E. 2015. Pembuatan  karbon  aktif  dari  limbah tempurung  siwalan  ( Borassus  flabellifer  L .) dengan  menggunakan  aktivator  seng  klorida (ZnCl 2 ) dan natrium karbonat (Na 2 CO 3 ) (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
Anggraini,  P.D.,  Setiawan,  A.    Mayangsari,  N.E. 2019.  Sintesis  dan  Karakterisasi  TiO2- Karbon  Aktif  Tempurung  Kelapa  sebagai Photocatalyst Agent dalam Pengolahan Limbah Cair Batik. In Conference Proceeding on Waste Treatment Technology (Vol. 2, No. 1, pp. 99-104). Apriadi,  R.  2021. Analisis  Perbandingan  Karbon
Aktif  Tempurung  Kelapa,  Pecan  Nut  Dan Kombinasi  Karbon  Aktif  Tempurung  Kelapa Dengan  Pecan  Nut  Sebagai  Media  Filtrasi Limbah Air Produksi Sumur Migas (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Astuti,  W.,  &  Susilowati,  N.  2014.  Sintesis adsorben  berbasis  Lignoselulosa  dari  kayu randu  ( Ceiba  pentandral .)  Untuk  menjerap Pb  (II)  dalam  Limbah  cair  artifisial.  Jurnal Bahan Alam Terbarukan, 3(2), 50-54. https://doi.org/10.15294/jbat.v3i2.3697
Badan  Standar  Nasional  [BSN].  1995.  Arang Teknis. SNI 06-3730-1995. Jakarta.
Carbinatti,  C.D.C.  2021.  Functionalization  of kaolinite  for  removal  of  phosphate  from urban sewage. MethodsX 8 , 1-6.
Ilmi,  M.,  2018. Studi  Adsorpsi  Zat  Warna
Auramin Menggunakan ZSM-5 Yang Disintesis  Dari  Kaolin  Bangka  Tanpa Templat Organik ( Doctoral dissertation,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember ).
Irdhawati,  I.,  Andini,  A.,  &  Arsa,  M.  2016.  Daya serap  kulit  kacang  tanah  teraktivasi  asam basa  dalam  menyerap  ion  fosfat  secara  bath dengan  metode  bath. Jurnal  Kimia  Riset , 1(1), 52-57 https://doi.org/10.20473/jkr.v1i1.2443
Kumar,  B.,  Shankar,  S.,  Vasanthi,  R.,  &
Vishnuvardhan, K. 2013. Comparative physico-chemical,  proximate  and  mineral analysis  on  raw  and  roasted  seeds  of groundnut. Communications in Plant Sciences , 25-29.
Meilianti,  M.  2017.  Karakteristik  Karbon  Aktif Dari  Cangkang  Buah  Karet  Menggunakan Aktivator H 3 PO 4 . Jurnal Distilasi , 2 (2), 1-9. https://doi.org/10.32502/jd.v2i2.1146 Oktasari,  A.  2018.  Kulit  Kacang  Tanah  (Arachis hypogaea  L.)  sebagai  Adsorben  Ion  Pb  (II). Jurnal  Ilmu  Kimia  dan  Terapan .  2(1),  pp. 17–27.
https://doi.org/https://doi.org/10.19109/al kimia.v2i1.2258 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 53103/pp-no-82-tahun-2001
Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi  Pertanian [Pusdatin].  2020. Outlook  Komoditas Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura . Kementerian Pertanian Republik Indonesia. http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id (accessed 13.06.21). Rajagukguk,  P.T.R.  2018.  Pemanfaatan  Kulit Durian Sebagai Adsorben untuk Penyisihan  Detergen  dan  Fosfat  dalam Pengolahan Limbah Cair Laundry. Skripsi . Universitas Sumatera Utara.
Rosalina,  Tun  Tedja,  Etty  Riani,  dan  Sri
Sugiarti.  2016.  Pengaruh  Aktivasi  Fisika dan  Kimia  Arang  Aktif  Buah  Bintaro Terhadap Daya Serap Logam Berat Krom.
Biopropal Industri 7 (1) : 35-45. http://dx.doi.org/10.36974/jbi.v7i1.689 Sailah,  I.,  Mulyaningsih,  F.,  Ismayana,  A., Puspaningrum,  T.,  Adnan,  A.  A.,  & Indrasti, N. S. 2020. Kinerja Karbon Aktif Dari  Kulit  Singkong  Dalam  Menurunkan Konsentrasi  Fosfat  Pada  Air  Limbah Laundry. Journal of Agroindustrial
Technology , 30(2).
https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.202
0.30.2.180
Setiawan, A. A., Shofiyani, A., & Syahbanu, I. 2017.  Pemanfaatan  limbah  daun  nanas ( Ananas  comosus )  sebagai  bahan  dasar arang  aktif  untuk  adsorpsi  Fe  (II). Jurnal Kimia Khatulistiwa , 6 (3). Simanjuntak, G., 2012. Pengaruh Massa Adsorben  dan  Waktu  Kontak  terhadap Adsorpsi  Fosfat  Menggunakan  Adsorben Kitosan-Ferrihidrit dengan Sistem
Batch (Doctoral  dissertation,  Universitas
Brawijaya). Wandhana,  R.  2013.  Pengolahan  Air  Limbah
Laundry  Secara  Alami  (Fitoremediasi) Dengan  Tanaman  Kayu  Apu  (Pistia Stratiotes). Skripsi .  Teknik  Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran”, Jawa Timur.
Yunita,  F.E.,  Lalasari,  L.H.,  Ardhi,  B.P.  and Wibowo,  A.H.,  2019.  Pengaruh  Natrium Terhadap  Adsorpsi  Lithium  Pada  Proses
Pengendapan Menggunakan Mangan Hidroksida. Prosiding Semnastek .
Zhang, Y., Yang, K., Fang, Y., Ding, J., & Zhang, H.  2022.  Removal  of  Phosphate  from Wastewater  with  a  Recyclable  La-Based Particulate  Adsorbent  in  a  Small-Scale Reactor. Water , 1-16.